20 
i en pa lika sätt glödgad chamottdegel. Vid försök I. 
användes chamottdegel, vid de öfriga platinadegel. Tiden 
för upphettningen utgjorde i försök L.—III. en timme, i 
försök IV. två timmar. Emedan den tillhörande littera- 
turen innehåller uppgift om att en halt af kalciumfluorid 
skulle värka påskyndande på upplåsningen af kalihaltiga 
dubbelsilikater, tillsattes i försök III. en mindre mängd, 
på ofvanstående substansmängder 0,05 g däraf. 
Vidare är att anmärka, att vid försöken I.--IIT. an- 
vändes rå släckt kalk och af koksalt handelsprodukten, 
hvilka ju vid en event. teknisk bearbetning ensamt komma 
i fråga. I dessa råmaterial gjordes därför tvänne blinda 
kalibestämningar, hvarvid utröntes att de till hufvudför- 
söken använda kvantiteterna af kalk (1,06 g) och koksalt 
(0,800 g) innehöllo 
ik IE Medeltal 
K,0 0,0148 g 0,0133 2 0,014 Oh 
med hvilken sistnämnda kvantitet de vid analyserna I.— 
III. erhållna värdena korrigerades. Vid försöket IV. an- 
vändes kemiskt ren kalk och likadant koksalt. Efter 
smältningen digererades den upphettade blandningen, som 
icke vid något af försöken varit smält utan endast hade 
sintrat till en fast massa, med vatten på vattenbad, tills 
massan hade sönderfallit till ett fint pulver. Den olösliga 
delen affiltrerades och uttvättades, hvarefter kalcium ut- 
fälldes först med ammoniumkarbonat, sedan med ammo- 
niumoxalat. Därefter bestämdes kalit, sedan ammonium- 
salten pa vanligt sätt aflägsnats, som kaliumplatinaklorid. 
Resultatet föreligger 1 följande tabell: 
Bidrag t. känned. af Finl. 
